( 'n8 ) 

 produit une couche poreuse au point de contact des deux liquides, a donné 

 lieu à une arborisation très-remarquable de cblorure d'argent compacte, en 

 tout semblable à l'argent corné. Si l'on envisage d'un côté que, dans la na- 

 ture, le chlorure d'argent accompagne souvent l'argent natif, et si l'on con- 

 sidère d'un autre côté la facilité avec laquelle l'hydrogène naissant réduit le 

 chlorure d'argent, on est porté à attribuer à la préexistence d'un chlorure 

 et à sa réduction la formation d'une partie de l'argent natif. Cette opinion 

 s'est fortifiée chez moi en voyant l'état rubané remarquable et entièrement 

 analogue à celui qu'affecte mon chlolureartiBciel, que présentent des échan- 

 tillons d'argent natif compris dans une collection de minerais du Mexique 

 que je dois à la libéralité de S. Exe. le Maréchal Forey, et, en particulier, 

 dans une collection spéciale des minerais de la mine de la Quebradilia (Za- 

 catecas), rapportée par M. Roussel, capitaine d'état-major, chef du service 

 topographique du corps expéditionnaire, et dont cet habile officier a bien 

 voulu me gratifier. 



)) La force qui par de simples vibrations amène les métaux à l'état cris- 

 tallin, peut se développer sous l'influence seule de l'eau et d'acides exerçant 

 une action énergique sur eux, et cette force est surtout rendue manifeste 

 lorsqu'elle s'exerce sur les alliages, soit qu'elle amène des changements 

 dans le rapport de leurs principes constitutifs, soit qu'elle donne lieu seule- 

 ment à une modification dans leur état physique. Voici un fait à l'appui de 

 cette opinion. Dans la construction d'une petite chambre de plomb à usage 

 de fabrication d'acide sulfurique, on avait employé, pour une des parois 

 latérales, du plomb de refonte qui contenait i,6o pour loo d'étain prove- 

 nant de la soudure restée attachée au plomb refondu. Cette chambre était 

 une des premières d'une batterie de six chambres et recevait par un filet 

 continu l'acide nitrique destiné à réagir sur la vapeur sulfureuse. Or, il 

 est arrivé qu'après quatre années de service, alors que le plomb vierge qui 

 avait servi à construire les autres côtés de la chambre se trouvait presque 

 intact, le plomb chargé d'étain a été profondément corrodé, partout où 

 il a eu le contact des vapeurs, et qu'indépendamment de cet amincissement 

 ce plomb est devenu très-cassant et cristallisé dans toute son épaisseur. 



a L'analyse, qui avait d'abord fixé la quantité d'étain à i,6o pour loo, 

 a donné, après l'altération, 1,90 pour 100. 



» Ainsi, la cristallisation du plomb ainsi allié a été déterminée par l'ac- 

 tion de l'eau et des acides, et la présence de l'étain doit avoir été une cause 

 déterminante de ce nouvel arrangement moléculaire et de cette rapide al- 

 tération. 



